ENCICLOPEDIA domestica. 
251 
pecies de barniz de oro, que no se distingue entre 
sí sino por la dosis de gutagamba y sangre de 
drago que se incorporarán; en la una especie se 
duplicarán y en la otra so pondrán triplicadas | 
las dosis de gutagamba y sangre de drago: estos j 
dos últimos barnices so usarán para dorar sobre j 
plata dorada y estaño. 
Un poco de ejercicio y práctica, y sobre todo 
mucha limpieza y gusto, bastan para sor maestro 
en esto arte, que no presenta dificultad alguna 
mayor. 
Cuando esto barniz so ensucia, se lava con 
agua tibia y un lienzo fino; pero jamás so ha de 
frotar con polvo alguno de pulir, tal como blanco 
de España, trípol, piedra pómez, etc., pues estos 
polvos quitarían el barniz dejando descubierto el 
cobre y seria menester quitar todo el color y bar¬ 
nizarle de nuevo. 
Preparación y aplicación de la laca sobre el cobre. 
Las dos preparaciones siguientes son las mas 
económicas de todas las que se han usado, y ade¬ 
más tienen la ventaja que admiten diferentes co¬ 
lores que se quieren dar. 
Laca común para el cobre , estaTio, etc. 
So busca laca en grano do buena calidad, so 
limpia bien con agua y se deja secar; después se 
reduce á polvo grosero, y se haco disolver. 
He aquí las proporciones: 
Seis onzas del polvo. 
Dos pintas de espíritu de vino. 
Se pone la mezcla en un vaso de estaño ó en 
una botella de vidrio bien tapada, llena tan solo 
basta la mitad. Después do haber revuelto fuer¬ 
temente la mezcla, se coloca cerca del fuego <5 
una estufa para que el calor acelere la disolu- 
e ? n g e a gita cada día seis ú ocho voces diiran- 
r° d0B ó tres veces. Veinticuatro horas bastan 
nara quo la parte indisoluble forme su depósito, 
v luego que la disolución esta clara, se traslada a 
otro vaso ó botella para el uso. 
Esta laoa es buena para todas las obras comu¬ 
nes de cobre, estaño, etc. Su color es un ama¬ 
nillo P a J iz0 1 ue se iacc mas subido añadiendo 
uclias capas una sobre otra. 
Apilada esta laca sobre bronce, le da un color 
j e tiei' ra fi ue Ii ra ú pardusco. 
Laca fina y de color pajizo. 
En lug aV d e _l°s granos se emplean en esta 
urenaracion lambas de laca la mas trasparente, 
bien lavada, s eca ’ ^ es PH'itu de vino el mas rec¬ 
oge reducen e s ^ aS Aminas á polvo grueso y se 
haoe la disolución por el método ya indicado; 
pero se cuela por un papel de estraza espeso. Lo 
que queda encima del papel no aprovecha para 
nada. 
Estas lacas no pierden de su calidad por mu¬ 
cho tiempo que tengan, con tal que se conserven 
en botellas tapadas herméticamente. 
Cuando no se colora la última especie, es ape¬ 
nas visible sobre el metal; sin embargo, le dan 
un barniz muy hermoso y trasparente que con¬ 
serva su brillo por muchos años. 
Adición de colores. 
U En uua pinta do espíritu de vino, una on¬ 
za y media de raíz de cúrcuma y ciento veinte 
granos de goma alquitira. La disolución se ve¬ 
rifica en dos ó tres dias. Se agita á ineuudo. 
Aumentando la dosis de la goma alquitira se da 
mas fuerza á la disolución. 
2° La misma cantidad de cúrcuma sin goma 
da un color amarillo claro y hermoso. 
,3” Una onza y media de azafran, sin goma, 
produce un color pardo rojizo. Si se añade igual 
cantidad do cúrcuma, se obtiene un amarillo 
brillante. 
Uua onza y cuarto de verde botella y media 
pinta de espíritu de vino. Añadiendo algunas 
gotas de una do las tres primeras preparaciones, 
se obtiene un amarillo verdoso muy brillante. 
5- Media onza de gutagamba y tres cuartos 
de pinta de espíritu de vino, dan un amarillo 
brillante. 
6” Media onza do gutagamba, una y media 
de alquitira y dos pintas do espíritu de vino, pro¬ 
ducen un bello color de oro. 
Estos colores se conservan en botellas, y cuan¬ 
do se quiero hacer uso de ellos, se ponen algunas 
gotas en el barniz basta que esto huya, tomado el 
color quo so le quiere dar. 
Si se tiene para emplear mucha cantidad de 
materia, algunas gotas mas ó menos bastan para 
cambiar los matices, y así es indispensable medir 
y pesar exactamente las cantidades de laca v de 
color. J 
Modo de dar el barniz. 
Después que el metal está bien limpio, acepi¬ 
llado y frotado, se calienta bien, sea aplicándolo 
sobre un hierro candente, ó también exponiéndo¬ 
lo á un fuego de carbón de leña hasta que ape¬ 
nas se pueda tocar. Entonces con un pincel ó 
brocha de oamello (do una pulgada de ancho v 
vía octavo de pulgada de espesor), se le da una 
mano muy ligera de la mezcla, pero bien i<mal, 
con color ó sin el. So añade una sobre otra el 
número que se quiera, comenzando cada vez por 
calentar el metal para que se endurezca la goma 
Sobre todo es menester trabajar en lugar don! 
je no haya polvo. _ J 
Si al aplicar el barniz, Cou co lor ó sin él gQ 
